216 
devitrificacion, solo se observaron al cabo de cuarenta y ocho 
horas indicios ciertos de devitrificacion, cuando la masa inte- 
rior permanecía clara. 
Los números 2 y 3 se condujeron en la fundición y reco- 
cido como el número 1. El número 4 filé algo más pastoso 
y más fácil de devitrificar. 
El número 5 no se distinguió del vidrio no aluminoso, y 
parecía devitrificarse con ménos facilidad que el número 4. 
A las 240 horas de exposición en una arca calentada hasta 
ablandarle, el número 5 estaba muy lejos de de vitrificarse, 
mientras que el de espejos hacia mucho tiempo que lo estaba 
completamente. 
El número 6 contiene vestigios de alúmina sin fundir, y 
puede considerársele como el más aluminoso que se puede 
obtener con las materias primeras, y en las condiciones que 
he indicado. 
Según estos ensayos, y contra la opinión generalmente 
admitida, no parece que la alúmina produce la devitrificacion; 
y en lodo caso, es seguro que el vidrio con base de sosa ó de 
cal, y que contiene una gran proporción de alúmina, es mu- 
cho más difícil de de vitrificar que el vidrio de espejos. 
Algunos fragmentos de este último vidrio (de sulfato ó 
de carbonato) se han calentado comparativamente en arcas 
al lado de los ejemplares de silicatos aluminosos de que se 
acaba de tratar. 
El vidrio aluminoso que contiene cal, tiene sensiblemente 
más color que aquel en que no se halla, lo cual consiste en 
que el vidrio calizo ataca mucho más á la materia de los 
crisoles que el vidrio alcalino-aluminoso. Debería esperarse 
este resultado, pues añadiendo cierta cantidad de cal, puede 
hacerse entrar en el vidrio mayor proporción de alúmina. 
Mr. Baille ha examinado también los vidrios aluminosos 
citados en esta nota en los números 2, 3, 4 y 5; pero desgra- 
ciadamente los ejemplares que le remití, y los que habían es- 
tado expuestos mucho tiempo al calor rojo sombrío con objeto 
de demostrar su facultad de devitrificacion, se hallaban car- 
gados de burbujas y de estilas. 
Esperando vidrios aluminosos más hermosos, Mr, Baille 
